九州シンクロトロン光研究センター
県有ビームライン利用報告書
課 題 番 号 ： 1012002AS（様式第４号）

実施課題名

セメント鉱物に固定したヨウ素酸の２価鉄イオンによる還元と放出挙動に関する研究（Ⅱ）

Study on reduction by ferrous ion and release behavior of iodate fixed in
cement minerals （ II）
著者氏名

出光一哉

Kazuya Idemitsu
著者所属 九州大学

kyushu University※ 長 期 利 用 課 題 は 、 実 施 課 題 名 の 末 尾 に 期 を 表 す （ Ⅰ ）、（ Ⅱ ）、（ Ⅲ ） を 追 記 す る こ と 。

１．概要
セメント固化体中への放射性ヨウ素の固定化を研究対象としている。今期の測定では、２価鉄共存還元条件下でベントナイト粘土中に拡散浸入したヨウ素の化学組成を
XANES 測 定 に よ り 調 べ た 。
（ English ）We are studying on fixation of radioactive iodine in mortar waste. In this measurement, weinvestigate chemical composition of iodine diffused into bentonite under a reducing condition
with ferrous ion by XANES, L(III) of I.

２．背景と研究目的：
放射性廃棄物の中でヨウ素廃棄物については、主要核種である I-129 の半減期が 1570 万年と長く、その固定と廃棄体の安定性が強く求められている。廃棄体の製造法の中でもセメント固化法は製作の容易性と安価であることから期待されている。セメント内ではヨウ素をヨウ素酸としてセメント構成鉱物に取り込むことが考えられている。ヨウ素酸を固定できるセメント構成鉱物としては、エトリンガイトやモノサルフェートがあり、本来は硫酸イオンが占める場所をヨウ素酸（IO3-）が置き換わっているものと考えられている。これまでの研究で、セメント内のヨウ素の XAFS 測定を行うことで、ヨウ素の存在形態測定が可能であること、ヨウ素酸カルシウムとヨウ化カルシウムスペクトルを用いてヨウ素の化学組成の半定量分析を行えることを確認した。
第Ⅰ期の研究では、ヨウ素イオンとヨウ素酸イオンの配合を変えた標準試料を作成し、組成比の測定精度の向上と、ベントナイト内に拡散移行したヨウ素の化学組成比の測定を行なった。
今回の研究では、電気化学的にベントナイト粘土中に２価の鉄イオンを注入し、還元条件下でヨウ素酸を含むエトリンガイトとベントナイトを接触させ、ヨウ素の移行挙動と化学形の関係を調べることを目的とした。

３．実験内容（試料、実験方法の説明）（１）測定には、BL11を用いた。
（２）蛍光法により試料をペレット化したもののLIII-edge XANES測定を行った。
（３）ヨウ素のLIII-edgeでの蛍光法による測定においては、カルシウムの蛍光スペクトルとの重なりが問題となる（1）。特に今回の試料では、カルシウムの影響の無い試料（ヨウ化カリウム、ヨウ素酸カリウムを用いた測定も実施し標準とした（表１）。
（４）ベントナイト試料とエトリンガイト試料を下図のように接触させ、エトリンガイト側から２価鉄イオンを電気化学的に注入し、通電後試料を1mm厚でスライスしたものをXANES測定試料とした。

XANES測定箇所

図1 試料の配置
左からヨウ素酸を含むエトリンガイト（厚さ1mm）、右側はベントナイト粘土（厚さ9mm）
２価鉄イオンはエトリンガイト側から電気化学的に注入（電位+300mVvsAg/AgCl、通電期間と拡散期間をパラメータとした）
表１ 測定試料（標準含む）
物質名(化学式)**1
エトリンガイト

形態(外観)**2

数・量及びｻｲｽﾞ**3

特性**4 と対策**５

使用目的**6

ビニール封入約 180mg

無害

測定

無害

測定

無害

測定

無害

測定

{Ca6[Al(OH)6･（φ10mmx1mm）

24H2O]6+}2(IO3-)4(OH-)

１０枚

ヨウ素酸カルシウム

ビニール封入Ca(IO3)2
ヨウ化カリウム KIO3

約 180mg
１個

ビニール封入約 180mg
１個

ヨウ素酸カリウム KIO3

ビニール封入約 180mg１個

ヨウ素イオン溶液

ビニール封入約 180mg

無害測定

ヨウ素酸イオン溶液 IO3-ビニール封入

約 180mg

無害測定

ベントナイト試料

ビニール封入約 110mg

無害測定

４．実験結果と考察
ヨウ素とカルシウムの蛍光 X 線は下表に示すように非常に近いエネルギーを持っている(2)。
表１ 蛍光 X 線エネルギー
Ca
Kα1 3.69168
Kα2 3.68809
Kβ1 4.0127*Ｉ
Lα1 3.93765* L3←M5
Lα2 3.92604* L3←M4
Lβ1 4.22072
L2←N5
Lβ2 4.5075
L3←N4,5Lγ1 4.8009

特に、Ca Kβ1 とＩLα1、Lα2（*）はスペクトルを分離できず、測定結果の信頼性を低下させる怖れがあった。しかしながら、BL11 の蛍光測定検出器のエネルギー分解能はこれらをはっきりと分離することができた。I Lβ2 も Ca の影響を受けないと考えられるが、本実験では入射散乱光が検出されたので、ＩLα1、Lα2（*）を測定に用いた。
【標準試料測定例 KI／KIO3 溶液試料】
第Ⅰ期と同様、溶液試料によるスペクトルの確認を行なった。
図２左図にそれぞれの純溶液の結果を示す。KIO3 溶液のスペクトルの特徴はプリエッジピーク（4562eV付近）が明確であり第１のピーク（4574eV 付近）よりも第２のピーク（4590eV 付近）の方が大きい。
一方、KI 溶液のスペクトルの特徴はプリエッジピーク（4562eV 付近）が小さく第１のピーク（4572eV付近）よりも第２のピーク（4595eV 付近）の方が小さい。右図にはそれぞれの溶液の割合を変化させた試料の測定結果を示す。
KI：KIO =73：27
3

KI：KIO =50：50
Intensity[-]

Intensity[-]

3KIO3 Solution
KI Solution

456045704580
4590
Energy[eV]

4600

4610

KI：KIO =20：80
34560457045804590
Energy[eV]

46004610

図２ KI 溶液、KIO3 溶液の XANES スペクトル
左：それぞれの純物質溶液、右：溶液の混在試料

19SSD-AFt (@1slice)
PF(I - : IO 3- = 99 : 1)4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616
Energy[eV]Intensity[-]

Intensity[-]【通電７日、拡散３日試料】
図１の配置の試料に７日間通電し２価鉄を注入し、３日間の拡散期間後、試料を 1mm 間隔でスライスした。図３にエトリンガイト試料（１スライス目）とベントナイト試料（３スライス目）の XANES スペクトルを示す。この条件ではエトリンガイト中のヨウ素酸イオンはほとんどヨウ素イオンになっている。

19SSD-AFt (@3slice)
PF(I - : IO 3- = 100 : 0)4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616
Energy[eV]

図３ 通電７日、拡散３日試料測定結果（左）エトリンガイト（通電７日） （右）ベントナイト試料（３スライス目、深さ 2mm 相当）

AFt 300mV 1day (@1slice)
PF(I - : IO 3- = 13 : 87)

Intensity[-]

Intensity[-]【通電期間依存性試験】
上記の条件（通電７日）ではエトリンガイト試料中のほとんどのヨウ素酸イオンがヨウ素イオンに還元されていたので、通電期間（供給する２価鉄イオン量）をパラメータとして試験を行なった。通電期間は１、３、５日とした。その後の拡散期間は３日で統一している。図４から６にそれぞれの条件でのエトリンガイト試料とベントナイト試料の XANES スペクトルを示す。エトリンガイト試料の XANESスペクトルから通電期間とともにヨウ素酸イオンの割合が減少する様子が判る。これは試料に供給される２価鉄イオンの量が通電時間とともに増加し、それに応じてヨウ素酸イオンがヨウ素イオンに還元されていることを示している。一方、ベントナイト試料の XANES スペクトルは通電時間によらずほぼヨウ素イオン 100%であることを示している。つまり、ベントナイト中へ拡散移行しているヨウ素は還元されたヨウ素イオンが大部分を占めている。過去の試験 (3) において、ベントナイト中のヨウ素の拡散係数はヨウ素イオンの方がヨウ素酸イオンより 1.9 倍大きく、またベントナイト中に浸入できる最大濃度もヨウ素イオンの方が数倍大きいことが判っている。今回得られたスペクトルでは、エトリンガイト試料には還元されていないヨウ素酸が残っているにもかかわらず、ベントナイト中を移行しているヨウ素のほとんどが還元されたヨウ素イオンであること、ヨウ素酸イオンはほとんど含まれていないことから、エトリンガイト中で還元されていないヨウ素酸イオンはエトリンガイト中に保持された状態であるが、ヨウ素イオンに還元されると移行し易くなることが判る。

AFt 300mV 1day (@3slice)
PF(I - : IO 3- = 100 : 0)4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616

4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616

Energy[eV]Energy[eV]

AFt 300mV 3day (@1slice)
PF(I - : IO 3- = 47 : 53)

Intensity[-]

Intensity[-]

図４ 通電１日、拡散３日試料測定結果（左）エトリンガイト （右）ベントナイト試料（３スライス目、深さ 2mm 相当）

AFt 300mV 3day (@2slice)
PF(I - : IO 3- = 98 : 2)4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616

4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616

Energy[eV]Energy[eV]

図５ 通電３日、拡散３日試料測定結果（左）エトリンガイト （右）ベントナイト試料（２スライス目、深さ 2mm 相当）

Intensity[-]

Intensity[-]

AFt 300mV 5day (@2slice)
PF(I - : IO 3- = 100 : 0)

AFt 300mV 5day (@1slice)
PF(I - : IO 3- = 51 : 49)

4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616

4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616

Energy[eV]Energy[eV]

図６ 通電５日、拡散３日試料測定結果（左）エトリンガイト （右）ベントナイト試料（２スライス目、深さ 2mm 相当）【エトリンガイト中のヨウ素酸イオンの還元率の２価鉄イオン供給量依存性】
通電電位を同じにしていても、流れる電流は試験毎に変化するし、通電期間中にも電流は変化する。
そこで、電流の時間積分値（電荷量）から供給した２価鉄イオン量を求め、エトリンガイト中のヨウ素酸イオン／ヨウ素イオン比率と供給した２価鉄イオン量の相関を調べた（図７）。図のように、概ね２価鉄イオン供給量に応じて還元が起きていることが判った。

100

IO3-, I- [%] (@1slice)80
IO3-60I40

2000.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
Fe2+[mmol]

図７

IO3-/I-比の２価鉄供給量依存性【ヨウ素酸イオン拡散試験中に発生した析出物の XANES 測定】
今回の実験とは異なる試験（ヨウ素酸カリウム溶液を用いた In-diffusion 試験）において、ベントナイ
ト試料中に白い析出物が発生した。析出物にはヨウ素とカルシウムが高濃度で含まれることが判ったので、XANES でこの析出物の化学形測定を試みた。図８に析出分の生成状況、図９にその XANES スペク
トルを示す。スペクトルの形はやや崩れてはいるものの、その多くはヨウ素酸イオンであることが判った。この析出物はカルシウムも多く含んでいることから、溶液からベントナイト試料内部に拡散浸入したヨウ素酸がベントナイトに含まれるカルシウムイオンと反応して析出を生じたものであることが判った。

Intensity[-]

KIO3 In-diffusion
PF (I - : IO 3- = 18 : 82)

4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616
Energy[eV]

図８ 析出物の発生状況

図９ 析出物の XANES スペクトル

Intensity[-]【ベントナイト中の希薄ヨウ素の測定】
ベントナイト試料中へ拡散したヨウ素の化学形を低いヨウ素含有率で測定できるかの確認を試みた。
ベントナイト中に約 40μmol/g のヨウ化カリウムを混ぜた試料を作製し、その試料の XANES スペクトルを測定した（図 10）。図に示すようにこの濃度では 19 セグメントの Ge 検出器でも十分な測定はできなかった（測定時間約１時間）。測定時間をさらに長くするか、この濃度よりも高い濃度の試料を作製する必要がある。

KI diffusion (@2slice)

4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616
Energy[eV]

図 10

約 40μmol/g のヨウ化カリウムを含むベントナイト試料のスペクトル５．まとめと今後の予定
エトリンガイトからベントナイト試料へのヨウ素の拡散浸出を２価鉄イオン共存下の還元条件で試験し、ヨウ素の浸出挙動について調べた。２価鉄イオンの供給量に応じてエトリンガイト中のヨウ素酸イオンはヨウ素イオンに還元され、還元されたヨウ素イオンはベントナイト中で移動し易くなることが判った。
また、ベントナイト試料中に拡散浸入したヨウ素酸イオンがベントナイト中のカルシウムと結合し、析出物を作ることを確認した。
第３期では、拡散実験および電気泳動試験（還元環境）を行なったベントナイト試料およびエトリンガイト試料中のヨウ素の化学形分析を行なう。また、BL07 を用いたヨウ素の K 端の測定も試みる。

６．論文発表状況・特許状況「XANES によるセメント中のヨウ素の測定」
出光一哉、秋山大輔、有馬立身、稲垣八穂広、春口佳子、山下雄生、金子昌章
原子力学会 2010 年春の年会 I43（2010 年３月 28 日、茨城大学）「還元環境下でのエトリンガイト中のヨウ素の化学形変化測定」
松木喜彦、出光一哉、稲垣八穂広、有馬立身、秋山大輔、春口佳子、山下雄生、三倉通孝、金子昌章
原子力学会 2010 年秋の大会 D43（2010 年９月 17 日、北海道大学）“Migration behavior of iodine in compacted bentonite”, Y. Matsuki, K. Idemitsu, D. Akiyama, Y. Inagaki, T.
Arima, Proceedings of Global 2011, Dec.11-14, Makuhari Chiba, Japan.
７．参考文献1. Y. S. Shimamoto, Y. Takahashi, Superiority of K-edge XANES over LIII-edge XANES in Speciation of Iodine
in Natural Soils, ANALYTICAL SCIENCES, vol. 24 (2008) pp.405-409.
2. 太田俊明編, X 線吸収分光法 ーXAFS とその応用ー, アイピーシー, 2002.
3. Y. Matsuki, K. Idemitsu, D. Akiyama, Y. Inagaki, T. Arima, Migration behavior of iodine in compacted
bentonite, Proceedings of Global 2011, Dec.11-14, Makuhari Chiba, Japan.

８．キーワード（試料及び実験方法を特定する用語を２～３）・蛍光 X 線
物質をＸ線で照射したときに原子の内殻軌道の電子を励起放出し、この空準位に高い準位の電子が移るときに放射される特性Ｘ線のこと。
・エトリンガイト
セメント構成鉱物の一つ。針状結晶。硫酸イオン等陰イオンを構造内に取り込んでいる。
・モノサルフェィト
セメント構成鉱物の一つ。板状結晶。硫酸イオン等陰イオンを層構造の間に取り込んでいる。
・ベントナイトアルミノ珪酸塩粘土鉱物。放射性廃棄物処分において、緩衝材あるいは充填材として用いられる。